( 70I ) 

 de i" (le longueur; les résultats de ce calcul sont indiqués dans la (|ua- 

 trième colonne. 



» Les pressions étaient évaluées à l'aide d'un manomètre métallique 

 dont le peu de précision ne permettait malheureusement pas d'obtenir 

 des résultats plus réguliers. Malgré cela, les nombres inscrits dans la qua- 

 trième colonne diffèrent peu du nombre o, 556, que l'on calcule en adoptant 

 pour l'indice de l'air à 22° la valeur 0,000 271, trouvée par M. Jamin à la 

 pression atmosphérique. » 



CHIMIE MlKÉRALE. — Sur la production de quelques stannates aislallisés. 

 Note de M. A. Ditte, présentée par M. Debray. 



« Les stannates de potasse et de soude se présentent sous la forme de 

 cristaux bien nets; mais il n'en est pas de même des stannates métalliques, 

 que l'on connaît seulement sous l'aspect de précipités amorphes, obtenus 

 par double décomposition; on peut cependant faire cristalliser un certain 

 nombre de ces sels. 



» Stannate de chaux. — Une solution de stannate de potasse, A'ersée 

 dans un excès de chlorure de calcium, donne un précipité blanc gélati- 

 neux, qui, à la température de 100°, diminue de volume et se change en 

 petits cristaux très nets, transparents, incolores, d'apparence cubique, ré- 

 pondant à la formule SnO*,CaO,5HO. 



» Ce même composé s'obtient anhydre par voie sèche quand on main- 

 tient au rouge blanc pendant plusieurs heures un mélange de bioxyde 

 d'étain, de chlorure de calcium et d'un peu de chaux; la masse refroidie, 

 lavée, puis traitée par l'acide chlorhydrique faible, laisse des petits cris- 

 taux transparents, présentant la forme de lamelles carrées, de cubes ou 

 d'octaèdres plus ou moins modifiés; ils sont inattaquables par les acides 

 et à peine altérés par le carbonate de soude en fusion ; leur analyse, faite 

 en les dissolvant à l'aide du bisulfate de potasse, conduit à la formule 

 SnO-,CaO. 



» Si, au lieu d'opérer en présence delà chaux, on remplace cette base 

 dans le mélange précédent par du chlorhydrated'ammoniaque, de manière 

 à éviter toute trace de chaux libre, il ne se forme plus de stannate; les 

 cristaux qu'on obtient, fort différents des précédents, sont des aiguilles 

 fines, incolores et transparentes, souvent réunies en groupes étoiles et 

 constituées par de l'acide stannique pur. 



» Stannale de stronliane. — Le précipité gélatineux que donne le stan- 



